Rugosidade de brocas diamantadas após preparo para facetas e ciclos de esterilização: estudo in vitro

Trabalho determina o efeito do uso e da esterilização sobre as brocas diamantadas na rugosidade final da resina composta, simulando o preparo para facetas.

AUTORES

Graciele Munareto da Silva
Graduanda em Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo.
Orcid: 0000-0001-5829-9998.

Juliana Salvador Naressi
Graduanda em Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo.
Orcid: 0000-0002-2313-1447.

Helder Callegaro Velho
Mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas com ênfase em Prótese Dentária – Universidade Federal de Santa Maria.
Orcid: 0000-0002-5996-3755.

Luiz Felipe Valandro
Professor adjunto do curso de Odontologia – Universidade Federal de Santa Maria.
Orcid: 0000-0001-7203-6924.

Jovito Adiel Skupien
Professor adjunto do curso de Odontologia – Universidade Franciscana.
Orcid: 0000-0003-0892-3048.

Renan Vaz Machry
Doutorando em Ciências Odontológicas com ênfase em Prótese Dentária – Universidade Federal de Santa Maria.
Orcid: 0000-0002-4658-9717.

Ana Maria Estivalete Marchionatti
Professora adjunta do curso de Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo.
Orcid: 0000-0003-1634-699X.

Jéssica Copetti Barasuol Borges
Professora adjunta do curso de Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo.
Orcid: 0000-0002-0006-194.

Vinícius Felipe Wandscher
Professor adjunto do curso de Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo.
Orcid: 0000-0002-2542-3590.

RESUMO

Objetivo: determinar o efeito do uso e da esterilização sobre as pontas diamantadas (PDs) na rugosidade final da resina composta, simulando o preparo para facetas. Material e métodos: foram utilizadas quatro pontas diamantadas (número 3216, 1,2 mm de diâmetro), separadas em quatro grupos, simulando quatro condições de uso – G1: sem desgaste; G2: desgastes de quatro corpos-de-prova seguidos de esterilização das PDs; G3: desgastes de quatro corpos-de-prova seguidos da esterilização das PDs, repetindo este ciclo por mais uma vez; G4: desgastes de quatro corpos-de-prova seguidos da esterilização da PD, repetindo este ciclo por duas vezes. Depois, os corpos-de-prova foram analisados no rugosímetro (Mitutoyo SJ-410, parâmetros Ra e Rz) e as PDs analisadas em estereomicroscópio (Discovery, Zeiss, 50x de aumento). Os valores de rugosidade foram tabulados e submetidos ao teste Anova-1 critério seguido pelo teste de Tukey (α=0,05). Resultados: para ambos os parâmetros, houve uma diferença estatisticamente significante entre o G1 (quatro preparos) e os demais grupos. As médias (desvio-padrão) dos valores Ra foram: G1 (0,6 ± 0,02), G2 (7,9 ± 0,4), G3 (6,3 ± 0,4) e G4 (6,0 ± 0,3). Para Rz, os valores médios (desvio-padrão) foram: G1 (3,9 ± 0,7), G2 (44,5 ± 0,9), G3 (33,3 ± 2,4) e G4 (36,2 ± 2,4). Além disso, observou-se uma perda considerável dos grânulos de diamante nas PDs, conforme o aumento do número de usos. Conclusão: o uso e a esterilização das PDs induzem à redução do poder de corte do instrumento, pela remoção de grânulos de diamante, resultando na diminuição da rugosidade induzida.

Palavras-chave – Pontas diamantadas; Eficiência de corte; Esterilização; Rugosidade.

ABSTRACT

Objective: to determine the effect of use and sterilization on diamond burs (DBs) on the final roughness of the composite resin simulating veneer preparation. Material and methods: four diamond burs (# 3216, 1.2 mm-diameter) were used, separated into four groups, simulating four conditions of use – G1: no wear; G2: wear of four specimens followed by DB sterilization; G3: wear of four specimens followed by DB sterilization, repeating this cycle one more time; G4: wear of four specimens followed by DB sterilization, repeating this cycle twice. Afterwards, the specimens were analyzed in a roughness profilometer (Mitutoyo SJ-410, Ra and Rz parameters) and the DBs were analyzed under the stereomicroscope (Discovery, Zeiss, 50x magnification). The roughness values were tabulated and submitted to the one-way Anova-1 followed by the Tukey test (α=0.05). Results: for both parameters, there was a statistically significant difference between G1 (four preparations) and the other groups. The Ra mean (SD) values were: G1 (0.6 ± 0.02), G2 (7.9 ± 0.4), G3 (6.3 ± 0.4) and G4 (6.0 ± 0.3). For Rz, the mean (SD) values were: G1 (3.9 ± 0.7), G2 (44.5 ± 0.9), G3 (33.3 ± 2.4) and G4 (36, 2 ± 2.4). In addition, a considerable loss of diamond granules in DBs was observed as the number of uses increased. Conclusion: the use and sterilization of DBs lead to a reduction in the instrument’s cutting power, by removing diamond granules, resulting in a decrease in the induced roughness.

Key words – Diamond burs; Cutting efficiency; Sterilization; Roughness.

Recebido em fev/2021
Aprovado em abr/2021